Della Paraffina. 437 



2) lubricating-oil da 0-86S a 0-900 3) paraffina da 0-900 fino 0-930 

 peso specifico. Questi tre diversi prodotti vengono ciascuno di per 

 se per il corso di mezz' ora mescolati colle relative quantitä 4, 6, 

 8 per % d'acido solforico concentrato ; 1 , 1 y a , 2 per % d'acido 

 eloridrico e J / a , 3 / 4 , 1 per °/ di bicromato di potassa, nelle mac- 

 chine giacenti da mescolare. Dopo tre ore vengono i detti prodotti 

 separati dal residuo e mescolati in macchine di ferro con 2,3,4 

 per % di soluzione di potassa caustica a 50° Baume. In seguito 

 ciascun prodotto cosi depurato viene distillato col vapore d'aqua 

 fortemente riscaldato. 



Dal n°- 1 mescolato ^con una parte del n°- 2 si ottiene un olio 

 del peso specifico = 0*820 , il quäle corre in commercio sotto il 

 nome di fotogene od olio minerale che si arde in lampade apposi- 

 tamente costruite. 



Unapartedeiprodottideln°'2delpesospecifico = 0*860 — 0*870 

 da il solar - oil, che si arde nelle lampade d'Argand e diCarcel. 



II resto del n°- 2 misto con una parte del n°- 3 da da alcuni anni 

 T usitatissimo lubricating-oil per ingrassare le macchine. 



II residuo del n°* 3 viene trasportato in una gran cantina ove la 

 temperatura e mantenuta piü bassa che sia possibile per favorire la 

 cristallizzazione. In quattro o cinque settimane la paraffina si trova 

 cristallizzata in grandi tavole e viene col mezzo di macchine eentri- 

 fughe, le quali fanno circa 2000 giri per minuto, separata dall' olio. 

 Tale paraffina viene fusa, gettata in tavole e sottopposta ad una pres- 

 sione di 168,000 chilogrammi in un torchio idraulico a freddo. Viene 

 quindi nuovamente fusa e, quando la temperatura ha raggiunto i 

 180° C, mescolata con un 50 per °/ d'acido solforico concentrato. 

 Trascorse due ore si separa la paraffina dall' acido e la si mescola 

 coli' aqua. Viene quindi gettata in foccaccie ed entro a stacci di 

 crine compressa in un torchio idraulico a caldo; poi fusa nuovamente, 

 mista con un y a per % di stearina e mescolata a 150° C. con un 

 70 per % d'acido solforico nelle macchine da mescolare di piombo. 

 Dopo un riposo di due ore viene separata dall' acido e lavata 

 coli' aqua, poi un 1 altra volta fusa con un % per % di stearina ed in 

 seguito mescolata con 1 per % di soluzione di potassa caustica a 40° 

 di Baume. Passate due ore tutte le impuritä si trovano giä deposte sul 

 fondo e la paraffina limpida come Paqua si getta in stampi rettango- 

 lari o viene conformata in candele. 



